( l3l2 ) 



Point de transformation 



» Jusqu'à 25,84 pour 100 de nickel, les points de transformation non 

 réversibles sont au-dessus de o"; à partir de 27,12 pour 100 de nickel, le 

 point de transformation au refroidissement est au-dessous de 0°; à 29,94 

 pour 100, la neige carbonique est impuissante à produire la transformation 

 non réversible; le point de transformation, s'il existe, ce qui nous paraît 

 très probable, n'apparaîtrait que dans l'air liquide. A la teneur de 25,84 

 pour 100 de nickel, nous constatons l'existence simultanée des points de 

 transformation réversible et non réversible; à mesure que la teneur en 

 nickel augmente, les points de transformation réversible s'élèvent, tandis 

 que les points de transformation non réversible s'abaissent. 



» Les alliages dont la teneur en nickel est voisine de 25 pour 100 n'ac- 

 cusent plus la transformation réversible, même dans l'air liquide, lorsque 

 leur teneur en carbone est suffisamment élevée. Mais ces alliages accusent 

 la transformation réversible, même lorsque leur teneur s'abaisse au-dessous 

 de 26 pour 100, pourvu qu'elle ne s'en éloigne pas notablement. C'est ce 

 qui résulte des déterminations de points de transformation suivantes : 



Composition chimique pour loo. 

 Nickel. Carbone. Manganèse. Chrome. 

 25,27 0,587 0,880 » 



24,61 o,64o 0,880 » 

 21,90 0,570 0,480 » 

 16, o5 0,535 0,828 3,02 



Points de tranformation 

 réversible. non réversible. 



-1-75° non transformé à — 78° 



vers — 25° non transformé à — 188° 

 vers — 15° non transformé à — 78° 

 non transformé à — 188° 



» La transformation réversible de ces échantillons se manifeste au refroidissement 

 par l'apparition d'un m«gnélisme extrêmement faible qui prend progressivement de 



